98 - 
tanulmányaikat teszik közzé. A megismertetett ásványok 
a következők : 
Isopyr, Ezen elnevezés alatt a különféle gyűjtemé¬ 
nyekben oly ásványok értetnek, melyek egymástól mind 
szin, keménység, karcz, törés, külkinézés, mind pedig 
vegyi összetételre nézve lényegesen különböznek ugyan, 
de opálnemü kovasavat és vasoxydult közösen tartal¬ 
maznak. A különböző példányok valószínűleg kovasav- 
és szénsavas vasoxydul tartalmú ásványos vizekben kelet¬ 
keztek. Az eredetileg Haidinger által 1827-ben Isopyrnek 
nevezett példány, mely jelenleg a Britt-Muzeumban van, 
St. Just-ből (Cornwall) származott. Szurokfekete, nehány 
vörös folttal, melyek következtében Heliotrophoz hason¬ 
lít, keménysége: 6-5; fajsúlya 2*912; törése kagylós, 
karcza halvány zöldes-szürke s csekély mértékben hat 
a delej tűre. Turner által véghezvitt régibb elemzése nem 
teljesen pontos, a fluort nem vette észre, s a vas-oxyd és 
— oxydul viszonya sincs meghatározva; a fent említett tu¬ 
dósok analysise szerint: 14*335 (szabad) kovasavat, 31*818 
(lekötött) kovasavat, 12*594 timföldet, 3*026 vasoxydot, 
15.909 vasoxydult, 13*208 mész-, 1*665 rnagn.-, 1*154 
kálium-, 0*698 natr.-oxydot, lithiumnak nyomát, 1*096 
rézoxydot, 2*278 fluort és 0*851 vizet tartalmaz. A fluor 
mennyisége a találtnál csekélyebbnek van véve, azon 
oknál fogva, hogy az aljakban visszatartott éleny meny- 
nyisége ellensúlyoztassék. 
Percylit. A British-Muzeum ritkább ásványai között 
egy, Percy után elnevezett, Sonorából (Mexico) származó 
oxychloridja az ólom és réznek fordul elő, melyre nézve 
elnevezője saját elemzései alapján Pb 2 Cl 2 O. Cu 2 Cl 2 
O.H 2 O képletet állított fel. Az itt megismertetendő 
példány éjszakafrikai, hol apró-jegeces bevonat- vagy 
ér-alakjában jön elő ólomvitriol, szaruezüst stb. kísére¬ 
tében. Nagy nehezen választatott ki egy töredékes jegecz- 
rész, melynek élszögei megméretvén Rhombtizenkettesre 
engedtek következtetést vonni, hogy valóban szabályos 
rendszerű a polorisált világossághozi viszonya bizonyítja. 
Néhány gondosan kiválogatott szemcse elemzése szerint: 
22*979 kénsavas ólom, 8*979 ezüst, 37.640 ólom, 8*782 
réz, 13*368 chlor, 1*394 szénsav, 2*871 víz és teljes biz¬ 
tossággal meg nem határozott mennyiségű élenyből áll. 
E számok tisztán mutatják, miszerint az elemzett példány 
még mindig tartalmazott idegen ásvány-elegyrészeket, 
cerussit, szaruezüst stb. A fentebbi számokból az elegy¬ 
részeket levonva, a maradék oly számokat ad, me- 
